Sl/R VHIST, NATURELLE ET LES ARTS. 2oj 

 foiident a volonte , qui prennent une bonne durete a la tremps & uu 

 grain fin. 



Les deax fiiictes qui ont ere cementees n'ontpas ete enticrement con- 

 verties en acier , parce qii'elles eroienc bL'aiicoiip trop epaiiles; dies pro- 

 venoient de ce tec , & etoient deftinees pour la Frcfilerie de Lod. 



Ohfervauons. II ne manque a ce fer que plusde ncttetedans {on etoffe , 

 pour taire un excellent acier^ il exige une cementation qui ne foit pas 

 trop adive , mai? qui foit long-temps continuee. L'acier-poule qu'il a pro- 

 diiit a eu d'abord beaucoup de vivacite , mais il I'a perdue dans le cor- 

 roi , & eft; devenu facile a forger: il reunit deux graades ptoprieces, 1^ 

 durcte & Ic reflort. 



N''. VII. marque B.F. , envoy c par M. Grandidier , Maitre des Forgtt 

 de Beffort en Alface. 



Ce fer a ete fait a la methode Vallonne ou Frangoife , avec des mines 

 en hematites brunes , rouges &: noires , dans une tcrre vitrefcible & argil- 

 leu fc. 



Les barres etoient forgees fur 27 \ lignes de largeur &: 7 ^ d'epaif- 

 feur , forgeant bien a chaud & a froid. 



Sa pate eft compofee de \ de grain fin gtis , & de ^ nerf cendre , rom- 

 pant difHcllement en arrachant de loin , un peu dur a la lime , fon etoffs 

 bien fabriquee & pleine. Nous I'eftimons a 170 degres de force : il a 

 perdu 5" \ par \ au corroi. 



La cementation a couvettfcsfucfaces de bulks nombreufes tres-petites, 

 les a colorees d'un bleu ardcife, & a change fa chair en un petit graia 

 lamelleux , uniforme & cendre. 



L'acier-poule a paru , au travail de la Forge de BufFon, vif au feu 

 & au marceau, ne foudant qu'avec precaution; fa pate etoit homogcne 

 & fon etoffe quclquefois filandreufe. 



Qiioiqu'il ait montre a Neronville quelques parties vives, il s'eft en 

 f^eneral bien manipule , & a bien foude ; la trempe lui a donne de la 

 durete Jc un beau grain fin grisblanc, cafTant inegalement. 



Le fieur Langlois dit : <* Get acier ne craint pas le feu ; il eft plus 

 S3 dur au martcau que les precedens , foudc aflez bien , fe depouiUe en- 

 s'* tierement a la trempe qui lui donne un grain fin & uniforme, furpafTe 

 » en qualite le n". IV , eft egal au n". II , & peut etre compare au 

 sj meiUeur acier d'Angletetre, s'il etoit aulVi net; mais le couteau qui 

 ♦> en a ete fait , ciontroit des filandres ; un burin forme de cet acier en- 

 » tamn': I'acier , fans grainer, ni refouler >3. 



Le heur Pertet I'a contondu avec les dix n°^ qui fe forgent 5i foudent 

 bien 



Ohfervations. Ce fer n'eft pas d'une qualite egalei Tun eft prefque tout 



Tome XX, Part. II, 1 782. SEPTEMBRE, C c a 



